SÉANCE DU l5 JUILLET 1902. rjg 



tements avec une solution alcaline étendue, que l'on se trouve en présence 

 de différents siliciures. 



» Il se produit un équilibre variable avec la température et la présence 

 d'un excès plus ou moins grand de silicium fondu. Pour arriver au com- 

 posé VSi^, nous avons chauffé un mélange d'oxyde vanadique, V-0', avec 

 un peu plus de cinq fois son poids de silicium |)ur et cristallisé. La réac- 

 tion se produit selon l'égalité suivante : 



2 V- o» + 1 1 Si -= 4 vsi^ + 3 Si o^ 



» Dans ces conditions, il reste dans le bain en fusion un excès de sili- 

 cium, et il ne se produit que le composé VSi^ à l'état cristallisé. 



» Ces expériences avaient été faites avec un courant de 600 ampères 

 sous 5o volts. La chauffe , qui durait de 4 à 5 minutes, était assez difficile 

 à conduire, à cause de la grande volatilité des composés du vanadium. 



» Nous avons préféré ensuite employer un courant plus intense et 

 chauffer moins longtemps. Dans une nouvelle série d'expériences, nous 

 avons utilisé un courant de 1000 ampères sous 5o volts et nous n'avons 

 chauffé que 2 minutes. 



» Le culot métallique obtenu dans ces conditions est traité au bain- 

 marie par une solution de potasse à 10 pour 100 jusqu'au moment oîi tout 

 dégagement gazeux est terminé. Le dépôt cristallin est lavé ensuite par 

 décantation, puis chauffé au bain-marie avec de l'acide azotique à 5o pour 

 100 ou de l'acide sulfurique concentré. Il est utde de renouveler le traite- 

 ment par la potasse et par l'acide cinq ou six fois, afin que le siliciure soit 

 tout à fait pur. Enfin, dans certaines opérations, on sépare quelques petites 

 lamelles de graphite au moyen du bromoforme. Le graphite vient nagera 

 la surface de ce liquide et peut être enlevé avec rapidité. 



» 2.° On peut encore préparer ce siliciure par la réduction d'un mé- 

 lange de silicium et d'acide vanadique par du magnésium en poudre. 



» Pour faire cette expérience on mélange lo^ d'anhydride vanadique, 

 lo^ de silicium et 5^,5 de magnésium en poudre fine exçmpt d'huile et de fer. 

 Ce mélange était allumé par le procédé de Goldschmidt en l'additionnant 

 d'une petite quantité de magnésium et de peroxyde de baryum. Lorsque la 

 réaction est bien conduite on trouve, au fond du creuset, une masse 

 de siliciure parfaitement fondue, que l'on traite par l'acide azotique 

 à 10 pour 100, d'abord à froid, puis à l'ébullition. Le produit cristallisé, 

 séparé par lévigation, est chauffé ensuite au bain-marie avec une solu- 



/^- kl 



